206 



waschene Produkt aus lauter wasserhellen, um uud um scharf ausgebilde- 

 ten, bis zu |- mm. messenden Quarzkrystallen bestand. 



Die Krystalle (Fig. 1) sind sämmtlicli von gleichem Habitus: Säule 

 a (10T0), vorherrschendes Rhomboeder P (1011), untergeordnetes Rhombo- 

 eder Z (Olli) und selten (mit Sicherheit 2 Mal) auch s (1121). Ihre Sub- 

 stanz ist wasserklar, homogen und 

 frei von jeder Art Interpositionen. 



Künstlicher Tridy mit. 

 Bei der künstlichen Darstellung 

 des Tridymits gieng ich von der 

 bekannten Thatsache aus , dass 

 nämlich derselbe in gewissen Erup- 

 tivgesteinen und besonders gerne 

 in getrifteten Gesteinsbrocken auf- 

 trete. Sehr nahe lag daher auch 

 der Gedanke, den von der Natur 

 vorgezeichneten Weg zu betreten, 

 d. h. vermittelst feuerflüssiger 

 Magmen künstliche Frittungen 

 vorzunehmen. In diesem Sinne wurden zwei Versuchsreihen angestellt : 



I. Quarzreiche Gesteine wurden mit Basalten oder Melaphyren zu- 

 sammengeschmolzen und 1 — 8 Stunden (auch noch kürzere Zeit) 

 im Schmelzfluss erhalten. 

 II. Quarzreiche Gesteine wurden für sich 1 — 8 Stunden (und noch 

 kürzere Zeit) im Holzkohlen-Coaksfeuer getriftet oder ganz ein- 

 geschmolzen. 



Beide Versuchsreihen lieferten in gewissen Fällen ausgezeichnete 

 Tridymitbildungen. Die Begeneration des Quarzes zu Tridymit gelang 

 dann am vollkommensten, wenn die eingelegten Gesteinsfragmente vom 

 basaltischen resp. melaphyrischen Magma völlig durchtränkt worden waren 1 . 



In vielen dieser Schmelzprodukte finden sich mitten im obsidian- oder 

 pechsteinartigen Glase schneeweisse , erbsen- bis bohnengrosse Stellen, die 

 fast ausschliesslich aus Tridymit bestehen. Behandelt man solche heraus- 

 präparirte Concretionen mit HF1 und Schwefelsäure, so hinterbleibt fast 

 gar kein Rückstand. In pulverisirtem Zustande lösen sie sich ziemlich 

 leicht in Kalilauge. Eine gewogene Menge dieser weissen Substanz wurde 

 in einem Platingefässe (mit Platinableitungsrohr versehen) , mit chemisch 

 reiner Fluss- und Schwefelsäure behandelt und das Kieselfluorgas in Kali- 

 lauge aufgefangen ; die daraus abgeschiedene Si 2 betrug nun fast genau 

 dasselbe wie die angewandte Substanzmenge. Zwei specifische Gewichts- 

 bestimmungen ergaben bei 12° C. 2.268 und 2.276 2 . 



1 Auf 1 kg. Basalt- resp. Melaphyrpulver kam gewöhnlich etwas 

 mehr als 1 kg. quarzreicher Gesteinsstücke. 



2 Das zu diesem Zwecke verwandte Material wurde vorher kurze 

 Zeit mit verdünnter Flusssäure und sodann mit conc. Salzsäure und Kali- 

 lauge digerirt, um das vermuthlich leichter zersetzbare Glas zu entfernen. 



Fig. l. Vergr. 50fach (nach einer 

 Photographie). 



